( i47 ) 

 présence d'un corps conducteur (i). Cependant, ce composé peut être négatif 

 |)ar rapport à d'antres matières, puisque le tellure est plus positif que lui; 

 mais cette dernière substance est fort rare et n'a pas été employée jusqu'ici 

 dans la construction des couples thermo-électriques. J'ai également appelé 

 l'attention sur l'état physique particulier que doit posséder le sulfure de 

 cuivre pour présenter le maximum d'effet thermo-électrique, état physique 

 auquel on arrive en fondant ce sulfure une seule fois à une température qui 

 ne dépasse pas beaucoup le point de fusion du cuivre. J'ai pensé qu'il y 

 avait intérêt à étudier le dégagement d'électricité dans ces couples à sul- 

 fure de cuivre suivant que la température est plus ou moins élevée, à exa- 

 miner si cette matière n'était pas modifiée pendant l'action calorifique, et 

 à comparer les effets produits avec ceux que donnent d'autres couples 

 thermo-électriques connus; ce sont les résultats auxquels j'ai été conduit 

 que je viens communiquer aujourd'hui à l'Académie. 



» Il est facile de préparer le prolosulfure de cuivre suffisamment pur. 

 en plaçant au fond d'un creuset en terre de sS à 3o centimètres de hau- 

 teur sur la à i5 centimètres de diamètre, préalablement chauffé au rouge 

 sombre, des fragments de soufre, loo à aoo grammes environ. Ces frag- 

 ments ne tardent pas à fondre et à entrer en ébullition; on plonge alors 

 dans la vapeur de soufre de fortes lames de cuivre préalablement chauffées 

 au rouge sombre, et la réaction ne tarde pas à s'effectuer entre les deux 

 corps. Les lames dont j'ai fait usage avaient 20 centimètres de hauteur 

 sur 7 à 8 de longueur et i d'épaisseur. Quand on voit que la vapeur de 

 soufre va disparaître par défaut de soufre, ou retire la lame couverte de 

 sulfure, on la fait refroidir en la plongeant pendant un instant dans de 

 l'eau, pour éviter le grillage du sulfure au contact de l'air, puis on détache 

 le sulhire formé à la surface de la lame. Cette dernière peut ainsi servir à 

 deux ou trois opérations successives. Le sulfure de cuivre est ensuite fondu 

 dans un creuset, puis coulé en barreaux ou en plaques. La température de 

 fusion du sulfure est à peu près la même que celle de l'or et comprise entre 

 io3o et io4o degrés. Dans cette dernière opération, il ne faut pas dépasser 

 beaucoup la température de fusion du cuivre ou ii5o degrés; mais, 

 malgré les précautions prises, on n'a pas toujours des barreaux ayant le 



(i) On prend ici pour direction du courant thermo-électrique développé entre deux 

 corps le sens du courant électrique passant par le galvanomètre en partant de la surface 

 séparatrice échauffée. Le sulfure de cuivre est alors positif comme le tellure, l'antimoine, etc.; 

 le bismuth, le nickel, le cobalt sont négatifs. 



ao.. 



